## STUDI PENAMBAHAN SUPERPLASTICIZER PADA KUAT TEKAN BETON DENGAN VARIASI FAS 0,4 – 0,5 MENGGUNAKAN AGREGAT KASAR YANG DI PECAH (SPLIT)
Muhammad Farhan Kurniawan 1 Tri Mulyono 2 dan Daryati 3
1,3 Pendidikan Teknik Bangunan, FT, UNJ
2 D3 Teknik Sipil, FT, UNJ Email: trimulyono@unj.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan superplasticizer terhadap kuat tekan beton dengan variasi rasio air semen menggunakan agregat kasar terbagi (split). Benda uji berbentuk silinder penelitian  ini  dengan  diameter  15  cm  dan  tinggi  30  cm.  Desain  beton  tekan  fc  '35  MPa,  dengan  variasi perbandingan air semen W / C 0,4; 0,45; 0,5 dan menggunakan bahan Superplasticizer  Sikament LN 0,5% dari berat semen dan nilai slump 12 ± 2 cm. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan nilai kuat tekan  beton  dengan  penambahan  superplasticizer.  Rata-rata  kuat  tekan  beton  tanpa  penambahan superplasticizer dan variasi rasio air semen W / C 0,4; 0,45; 0,5 pada 28 hari berturut-turut adalah 36,14 MPa,  34,73  MPa,  29,82  MPa.  Sedangkan  nilai  kuat  tekan  beton  dengan  penambahan  superplasticizer meningkat menjadi 39,73 MPa, 37,18 MPa, 31,23 MPa.
Kata kunci : beton, kuat tekan, rasio semen air, superplasticizer.

## ABSTRACT
This study aims to determine the effect of superplasticizer usage on concrete compressive strenght with variation of water cement ratio using subdivided crude aggregates (split). This research cylindrical test object with  diameter  15  cm  and  height  30  cm.  Compressive  strength  concrete  design  fc’  35  MPa,  with variation  of water cement ratio W/C 0,4; 0,45; 0,5 and using Superplasticizer Sikament LN materials 0,5% of the  weight  of  cement  and  slump  value 12  ±  2  cm.  The  result  of  research  showed  an  increase  the  value  of concrete  compressive  strength  with  the  addition  of  superplasticizer.  The  average  of  concrete  compressive strength without the addition of superplasticizer and variation of water cement ratio W/C 0,4; 0,45; 0,5 at 28 days in a row is 36,14 MPa, 34,73 MPa, 29,82 MPa. While the value of concrete compressive strength with the addition of superplasticizer increase to 39,73 MPa, 37,18 MPa, 31,23 MPa.
Keywords: concrete, compressive strenght, water cement ratio, superplasticizer.
Studi Penambahan Superplasticizer… (Muhammad/ hal. 58-65)
menggunakan agregat kasar dipecahkan

## PENDAHULUAN
Sektor  Konstruksi  sebagai  salah  satu sektor  yang  memberi  sumbangan  terbesar pada  Gross  Domestic  Product  (GDP) perekonomian Indonesia tidak bisa dipungkiri  memiliki  peran  strategis  pada pembangunan. Nilai konstruksi yang diselesaikan hasil survei perusahaan konstruksi  tahunan  di  Indonesia  selama 2014–2015 menunjukkan peningkatan dengan  laju  pertumbuhan  (growth)  sebesar 11,48% , yaitu Rp. 570.905.169 juta menjadi Rp.636.453.562 juta (BPS, 2016).
Konstruksi  adalah  suatu  kegiatan  yang hasil akhirnya berupa bangunan/ konstruksi yang  menyatu  dengan  lahan  tempat kedudukannya,  baik  digunakan  sebagai tempat  tinggal  atau sarana kegiatan lainnya (Ismail, 2013). Hasil kegiatan tersebut antara lain  bangunan  gedung,  jalan,  jembatan,  rel dan  jembatan  kereta  api,  terowongan, bangunan  air  dan  drainase,  bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan  pembangkit  listrik,  transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi (Sukma, 2015).
Penggunaan agregat kasar dalam pembuatan  beton  sering  kali  dihadapkan pada  pilihan  agregat  kasar  tidak  dipecah (kerikil) atau agregat kasar  yang dipecahkan (split).  Menurut  Paul  Nugraha &  Antoni (2007)  kualitas  terutama  yang  diharapkan dari  agregat  kasar,  yaitu  kekuatan,  bentuk butir, gradasi. Selain itu, penting juga untuk mengetahui  pengaruh  bentuk  dan  tekstur permukaan  butiran  agregat  kasar  terhadap beton.  Jenis  agregat  batu  pecah  (split) memiliki  bentuk  angular  dengan  tekstur permukaan kasar, sedangkan  kerikil memiliki  bentuk  bulat  dengan  permukaan rata dan halus  (Baskara, Patty, & Khamelda, 2019). Bentuk agregat kasar dapat menentukan  mutu  suatu  beton, berdasarkan SNI 03 – 2834 –  2000  perkiraan kekuatan tekan beton yang  dihasilkan dengan menggunakan  agregat  kasar  tidak  dipecah (kerikil)  lebih  rendah dibanding
(split).
Salah satu masalah yang juga berpengaruh  pada  kuat  tekan   beton adalah porositas.  Penyebab  porositas adalah karena adanya  partikel-partikel  bahan  penyusun beton yang relatif besar, sehingga kerapatan tidak  maksimal.  Besar  dan  kecilnya porositas juga dapat dipengaruhi oleh besar dan kecilnya faktor air  semen   (FAS)   yang digunakan. Faktor air semen (FAS) merupakan hal terpenting didalam pembuatan  beton.  Faktor  air  semen  (FAS) adalah angka yang menunjukan perbandingan  antara  berat  air  dan  berat semen.  Semakin  rendah  perbandingan  air semen  semakin  tinggi kekuatan  desaknya (Wang &  Salmon, 1990).
Faktor air semen juga sangat berhubungan  dengan  kuat  tekan  beton seperti  yang  dijelaskan  oleh  L.  J  Murdock dan K. M brook (1986), bahwa pada bahan beton  dalam  pengujian  tertentu,  jumlah  air semen  yang  dipakai  akan  menentukan  kuat tekan  beton,  asalkan  campuran  beton tersebut  cukup  plastis  dan  mudah  untuk dikerjakan.
Menurut Sjafei Amri (2005)  beton mutu tinggi  sendiri  membutuhkan FAS  yang rendah,  namun  jika  FAS  terlalu  rendah pengerjaan  beton  terutama  ketika  diaduk, dituang, diangkut, dan pada saat dipadatkan tidak maksimal, sehingga akan mengakibatkan  beton  menjadi  keropos,  hal tersebut  akan  mengakibatkan  menurunnya kuat  tekan  beton.  Dengan  demikian,  ada suatu  nilai  FAS  yang  optimal  yang  dapat menghasilkan  kuat  tekan  beton  yang maksimal.  Umumnya  nilai  FAS  yang diberikan  dalam   praktik   pembuatan beton minimal 0,4 dan maksimal 0,65 (Tjokrodimuljo, 2007).
Kemajuan  teknologi  dalam  bidang struktur,  memberikan   beberapa   cara untuk mengatasi kelemahan pada konstruksi beton. Salah  satu  cara  untuk meningkatkan mutu beton  adalah  dengan  menambahkan  bahan tambah  ( admixtures )

## Studi Penambahan Superplasticizer… (Muhammad/ hal. 58-65)
dalam proses pembuatan beton. Jenis bahan tambah ( admixtures ) yang dapat meningkatkan mutu beton adalah superplasticizer ,  yang  mana  memiliki beberapa  kelebihan,  yaitu  selain  untuk meningkatkan  mutu  beton  juga  untuk mengurangi  air  pencampur  dalam  proses pembuatan beton.
Superplasticizer merupakan  salah  satu jenis  chemical admixture, yaitu  bahan tambah bersifat  kimiawi yang dicampurkan pada  adukan  beton  dengan  maksud  agar diperoleh sifat-sifat yang berbeda pada beton dalam  keadaan  segar  maupun  setelah mengeras,  misalnya  sifat  pengerjaan  yang lebih  mudah  dan  waktu  pengikatan  yang lebih lambat atau lebih cepat (Jong, Arifi, & Waluyohadi, 2018).
Penambahan superplasticizer meru- pakan   cara    yang    dapat    ditempuh untuk meningkatkan  workability beton  tanpa mengurangi faktor air semen yang digunakan untuk memengaruhi
workability  beton  segar  yang  dihasilkan. Fungsi lain dari penambahan
superplasticizer adalah
untuk mengurangi slump loss, menegah timbulnya bleeding  dan  segregasi,  menambah  kadar udara  ( air  content )  serta  memperlambat waktu pengikatan ( setting time ) (Nugraha & Antoni, 2007).
Menurut  ASTM  C  494-82  (Neville  & Brooks,  1987) superplasticizer digunakan dengan  tujuan  meningkatkan  workability tanpa memengaruhi waktu  ikat  beton segar termasuk superplasticizer tipe  F,  sedang yang  digunakan untuk  meningkatkan workability  sekaligus memperlambat  reaksi beton  segar  tergolong dalam  tipe  G (high range water reducing and retarding ).
Berbagai produk bahan tambah superplasticizer memiliki tujuan penggunaan yang  sama,  yaitu  meningkatkan nilai slump dan kemudahan pekerjaan serta kekuatannya  dengan  takaran tertentu.  Salah satu produk superplasticizer adalah Sikament  LN.  Sesuai  dengan  ASTM C494 Tipe  F,  Sikament  LN  merupakan
aditif pengurang air dan sangat  efektif untuk meningkatkan  pengerasan  awal  beton atau beton  yang  dipercepat  dengan  kemampuan kerja  yang  tinggi.  Sikament  LN  sebagai aditif  beton  berfunsgsi  sebagai  campuran adukan  beton  untuk  mengurangi  keropos, memudahkan pengecoran dan mempercepat pengerasan  beton  (kekuatan  awal  beton) (Sika, 2016).
Tujuan dari penelitian ini  adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan superplasticizer Sikament  LN  dengan variasi  nilai  faktor  air  semen  (FAS)  pada kuat tekan beton normal  yang menggunakan agregat kasar yang di pecah (Split).

## METODE
Metode penelitian yang  akan digunakan adalah metode eksperimen, dengan benda uji berbentuk silinder berdiameter  15 cm  dan tinggi  30      cm  yang  mengunakan  agregat kasar berupa batu yang di pecah dan bahan tambah superplasticizer Sikament LN dengan  kadar  0,5%  dari  berat  semen  dan variasi faktor air semen (FAS) 0,4; 0,45; 0,5.
Sampel yang akan diuji dalam penelitian ini berjumlah  54 benda uji, yang merupakan  keseluruhan  dalam  populasi yang akan dilakukan uji kuat tekan.
Tabel 1. Rancangan Pembuatan Benda Uji

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Pengujian Slump
Uji slump dilakukan  segera  setelah percampuran sebelum  dilakukan pencetakan benda  uji. slump yang direncanakan  adalah 12 ± 2. Hasil pengujian slump pada beton
Menara: Jurnal Teknik Sipil, Vol 15 No 2 (2020)
segar  sesuai  dengan  perencanaan,  dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Uji Slump Beton Segar
Hasil pengujian slump pada  beton segar dengan  variasi  faktor  air  semen  tanpa penambahan superplasticizer Sikament LN dan  dengan  variasi  faktor  air  semen menggunakan  penambahan superplasticizer dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Diagram Hasil Pengujian Slump
Berdasarkan  Gambar  4.2  didapatkan nilai slump pada beton dengan varisi faktor air  semen  (FAS)  0,4;  0,45,  0,5  tanpa penambahan superplasticizer Sikament LN dan beton dengan penambahan superplasticizer secara berturut, yaitu 10,87 cm,  11,6  cm,  12,37  cm,  11,3    cm,   12,23 cm,  dan  13,2  cm.  Hasil  pengujian slump dikatakan  sesuai   rencana, yaitu  12  ±  2 cm.  Nilai  pengujian slump menunjukkan bahwa semakin besar nilai faktor air semen yang digunakan serta penambahan superplasticizer pada  campuran  beton akan membuat campuran beton menjadi encer dan mengakibatkan nilai slump meningkat.
Hasil  uji slump pada  nilai  FAS  0,4 menunjukan dengan adanya penambahan bahan tambah superplasticizer membuat  nilai slump pada  campuran  beton menjadi  meningkat.  Nilai slump yang dihasilkan dengan bahan tambah superplasticizer pada  FAS  0,4,  yaitu  11,30 cm, mengalami kenaikan sebesar  3,99% dari campuran  beton  tanpa  bahan  tambah superplasticizer, yakni  10,87  cm.  Untuk Hasil uji slump pada nilai FAS 0,45 adalah 12,23  cm,  mengalami  kenaikan  sebesar 5,46%   dari   campuran   beton   tanpa bahan tambah superplasticizer, yakni 11,60 cm. Kenaikan  nilai slump secara  signifikan terjadi  pada  campuran  beton dengan  bahan tambah superplasticizer dan nilai  FAS  0,5, yaitu  13,20  m,  mengalami  kenaikan  6,74% dari beton tanpa penambahan superplasticizer, yaitu 12,37 cm. 2. Hasil Pengujian Berat Isi Beton Keras Hasil berat isi beton keras dapat dilihat
pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Berat Isi Beton
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  pada Tabel 3. hasil berat isi beton keras cenderung fluktuatif.  Salah  satu  faktor  yang sangat berpengaruh  terhadap  berat  isi  beton  yang cenderung naik turun adalah pemadatan saat melakukan  pencetakan  benda  uji  yang kurang  maksimal.  Berat  isi  beton  tidak menjadi faktor yang memengaruhi kekuatan beton.
3. Hasil  Pengujian  Kuat  Tekan  Beton Pengujian  kuat  tekan  beton  dilakukan untuk  mendapatkan  nilai  hasil  kuat  tekan beton  dari  benda  uji  yang  telah  dirancang kuat  tekannya.  Hasil  nilai  kuat  tekan  yang
didapat merupakan     hasil     pembagian dari beban  maksimum      yang      diterima  oleh benda uji dengan luas penampang benda uji. Hasil  Kuat  Tekan  beton  dapat dilihat  pada tabel 4.
Tabel 4. Hasil Kuat Tekan Rata-Rata
Hasil uji kuat tekan beton  dengan bahan tambah superplasticizer pada  variasi  nilai FAS 0,4 – 0,5 menghasilkan kuat tekan yang lebih  besar  dari  kuat  tekan  beton  normal pada umur 7, 14, dan 28 hari.
Gambar 3. Diagram Perbandingan Nilai Kuat Tekan Beton Pada FAS 0,4
Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton dengan bahan tambah superplasticizer pada nilai FAS 0,4 untuk umur 7 hari, yaitu 23,12 MPa,  naik  11,87%  dari  campuran  beton tanpa superplasticizer, yakni 20,67. Penambahan superplasticizer
pada
campuran  beton  dengan  FAS  0,4  mencapai kuat tekan optimal pada umur 14 hari, yaitu sebesar  31,33  MPa  mengalami  kenaikan sebesar  13,31%  dari  campuran  beton normal.  Sementara  untuk  hasil  pengujian kuat  tekan  beton  pada  umur  28  hari,  beton tanpa penambahan superplasticizer menghasilkan  kuat  tekan  36,14  Mpa, sedangkan  kuat  tekan  beton  dengan penambahan superplasticizer mencapai
39,73  MPa  mengalami  kenaikan  sebesar 9,92%.
Gambar 4. Diagram Perbandingan Nilai Kuat Tekan Beton Pada FAS 0,45
Untuk kuat tekan beton pada FAS 0,45 kenaikan  signifikan  terjadi  pada  kuat  tekan beton  umur  14  hari,  yaitu  sebesar  11,63%, kuat  tekan  beton  normal  mencapai  24,35 Mpa,  sedangkan  kuat  tekan  beton  dengan penambahan superplasticizer mencapai 27,18  MPa.  Pengujian  beton  pada  umur  7 hari menghasilkan kuat tekan beton dengan bahan  tambah superplasticizer sebesar 20,19  Mpa,  naik  8,08%  dari  beton  normal yakni  18,68%.  Untuk  pengujian  pada  umur 28  hari  kuat  tekan  yang  dihasilkan  oleh beton dengan bahan tambah
superplasticizer, yakni  sebesar  37,18% mengalami  kenaikan  sebesar  7,07%  dari beton  normal      tanpa superplasticizer, yakni  34,73 MPa.
Gambar 5. Diagram Perbandingan Nilai Kuat Tekan Beton Pada FAS 0,5
Untuk hasil  pengujian  kuat  tekan beton pada  FAS  0,5  pada  umur  7  hari menghasilkan kuat tekan beton dengan bahan tambah superplasticizer sebesar
16,61 MPa, mengalami kenaikan  6,67% dari beton  tanpa  penambahan superplasticizer, yakni  15,57  MPa.  Pada  umur  14  hari  kuat tekan beton dengan bahan tambah superplasticizer mengalami kenaikan sebesar  7,44%,  yakni  sebesar  24,53  MPa, sedangkan  pada  umur  28  hari  kuat  tekan beton  dengan  penambahan superplasticizer hanya mengalami kenaikan sebesar 4,75%.
Gambar 6. Diagram Perbandingan Nilai Kuat Tekan Beton Dengan Bahan Tambah Superplasticizer Berdasarkan Nilai Faktor Air Semen
Berdasarkan  Gambar  6.  dapat  dilihat perbandingan hasil kuat tekan rata-rata beton pada umur 7, 14 dan 28 hari. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai kuat tekan optimal dengan penggunaan bahan tambah superplasticizer pada  umur   28 hari terjadi pada  variasi  campuran  beton  dengan  nilai FAS  0,4,  yakni  sebesar  39,73  MPa, sedangkan pada nilai FAS 0,45 dan 0,5  kuat tekan      secara  berturut-turut  adalah  37,18 MPa dan 31,23 MPa. Nilai kuat tekan beton dengan  bahan  tambah superplasticizer semakin  menurun  seiring  bertambahnya nilai FAS yang digunakan.
Penurunan  nilai  kuat  tekan  pada  beton yang menggunakan bahan tambah superplasticizer ini    diakibatkan karena  naiknya  nilai  faktor  air  semen  yang berarti terjadi penambahan jumlah  air  pada adukan  beton  sehingga  ada  kelebihan  air dalam pasta  yang menyebabkan  timbulnya pori  atau  rongga
yang dapat memperoleh kekuatan beton, atau dapat dikatakan nilai FAS berbanding terbalik dengan  nilai  kuat  tekannya.  Seperti  yang dijelaskan  oleh Tjokrodimuldjo  (2007), bahwa  proporsi  air  yang  agak  banyak  pada suatu  campuran  beton  akan  memberikan kemudahan  pada  waktu  pengecoran,  akan tetapi  kuat  tekan  betonnya  akan  menjadi rendah dan beton menjadi keropos.
4. Analisis Keseluruhan Penelitian Hasil uji keseluruhan penelitian mencakup nilai slump , berat isi beton keras, dan kuat tekan untuk umur 7, 14, dan 28 hari.
Gambar 7. Hubungan Nilai Slump dan Nilai Kuat Tekan Beton
Keterangan: A= Beton Normal FAS 0,4 B= Beton Normal FAS 0,45 C= Beton Normal FAS 0,5 D= Beton 0,5% SP, FAS 0,4 E= Beton 0,5% SP, FAS 0,45 F= Beton 0,5% SP, FAS 0,5
Berdasarkan  Gambar  7.  ditunjukkan pada  grafik  tersebut  bahwa  semakin  besar penggunaan  nilai  faktor  air  semen  pada campuran beton dan penambahan superplasticizer mengakibatkan  campuran beton  menjadi  encer  dan  berpengaruh terhadap  nilai slump ,  sehingga  nilai slump beton  cenderung  mengalami  kenaikan  di setiap  variasi  nilai  faktor  air  semen  (FAS) dengan penambahan superplasticizer . Dengan  kata  lain  workability  beton  yang dihasilkan  semakin  baik.  Sesuai  dengan
fungsi  dari superplasticizer diantaranya adalah dapat meningkatkan kinerja pengerjaan beton (workability), meningkatkan  nilai slump beton,  dan meningkatkan  kuat  tekan  beton  pada  umur 28 hari. Berbeda dengan hasil berat isi beton yang  dapat  dilihat  pada  gambar  8. untuk setiap  variasi  umur  beton  yang  cenderung naik  turun  untuk  setiap  variasi  campuran beton.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa berat  isi  beton  tidak  berpengaruh  terhadap variasi  nilai  faktor  air  semen  yang digunakan. Berdasarkan Gambar 8. berat isi beton tidak menjadi faktor yang memengaruhi kekuatan beton. Hasil berat isi beton  yang  cenderung  fluktuatif  dapat disebabkan  pada  proses  pemadatan  saat pencetakan benda uji.
Gambar 8. Hubungan Nilai Berat Isi Beton dan Nilai Kuat Tekan Beton
Keterangan: A= Beton Normal FAS 0,4 B= Beton Normal FAS 0,45 C= Beton Normal FAS 0,5 D= Beton 0,5% SP, FAS 0,4 E= Beton 0,5% SP, FAS 0,45 F= Beton 0,5% SP, FAS 0,5
Hubungan  antara  nilai slump dan  kuat tekan  beton  umur  7,  14  dan  28  hari ditunjukkan  pada  gambar  7,  semakin besar nilai  faktor  air  semen  yang  digunakan  dan penambahan superplasticizer maka  nilai slump beton  akan  meningkat,  tetapi  tidak untuk peningkatan nilai  kuat tekannya. Dari grafik  tersebut  nilai  kuat  tekan  optimal terjadi  pada  campuran  beton (D) (untuk  beton  umur  14  dan  28  hari), sedangakan    pada    campuran    beton  yang
menggunakan nilai faktor air semen 0,45 dan 0,5  cenderung  mengalami  penurunan nilai kuat  tekan.  Penurunan  kuat  tekan  tersebut dapat disebabkan karena penggunaan   nilai faktor    air     semen yang  tinggi  sehingga membuat  campuran  beton  menjadi  encer maka pada saat pembuatan benda uji agregat kasar  dalam  campuran  tidak  tercampur dengan  baik.  Kemudian,  untuk  pemakaian superplasticizer pada  campuran  beton terbukti  dapat  meningkatkan  nilai  kuat tekan beton.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  dalam  penelitian  ini  dapat disimpulkan bahwa:
1. Peningkatan  kuat  tekan  beton  yang terjadi  setelah penambahan superplasticizer Sikament LN dengan kadar 0,5% dari  berat semen berkisar 13%. 2. Nilai kuat tekan optimum pada beton umur 28 hari terjadi pada benda uji dengan  nilai  faktor  air  semen  0,4 dan  penambahan superplasticizer Sikament  LN  0,5%  dari  berat semen,   yaitu 39,73 MPa.
3. Selain meningkatkan kekuatan beton, penggunaan admixture
Sikament
LN juga dapat memperbaiki  workability  beton, dapat  dilihat  dari  hasil  pengujian slump dengan  kadar  0,5%  pada variasi  FAS  0,4;0,45;  dan  0,5 berturut-turut  adalah  11,30  cm, 12,23 cm, dan 13,20 cm.
4. Kuat  tekan  beton  dengan  bahan tambah superplasticizer pada nilai faktor  air semen 0,4; 0,45; dan 0,5 pada  umur  28  hari  menghasilkan kuat  tekan  39,73  MPa,  37,18  MPa, 31,23 MPa. Sedangkan beton tanpa bahan tambah superplasticizer
Menara: Jurnal Teknik Sipil, Vol 15 No 2 (2020)
menghasilkan  kuat  tekan  36,14 MPa, 34,73 MPa, 29,82 Mpa

## DAFTAR PUSTAKA
Baskara, M. G., Patty, A. H., & Khamelda, L. (2019). Kajian Kuat Tekan Beton Normal  Berdasarkan  Karakteristik Agregat. JSPUI .
Ismail,  I.  (2013).  Keterlambatan  Proyek
Konstruksi Gedung Faktor Penyebab dan Tindakan Pencegahannya. Jurnal  Momentum
Teknik Geodesi , 14(1).
Jong,  E.  I.,  Arifi,  E.,  &  Waluyohadi,  I.
(2018). Pengaruh Penggunaan Superplasticizer Terhadap Kuat Tekan Beton Porous yang Menggunakan RCA (Recycle Coarse Aggregate). Jurnal Mahasiswa  Jurusan  Teknik  sipil ,
1(2).
Murdock,  L.  J.,  &  Brook,  K.  M.  (1986).
Bahan  dan  Praktek  Beton. Jakarta:
Erlangga.
Neville,  A.  M.,  &  Brooks,  J.  J.  (1987).
Concrete Technology. London: Longman Scietific and Technical.
Nugraha,  P.,  &  Antoni.  (2007). Teknologi
Beton  dari  Material,  Pembuatan  ke
Beton  Kinerja  Tinggi. Yogyakarta:
Andi Offset.
Sjafei, A. (2005). Teknologi Beton. Jakarta:
Yayasan Jhon Hi Tech Idetama.
Sukma,  A.  F.  (2015).  Efek  pengganda
Infrastruktur Pekerjaan Umum
dalam  Perekonomian  Provinsi  Bali. Journal  of  Regional  and  City Planning , 26(2).
Tjokrodimuljo, K. (2007). Teknologi Beton.
Yogyakarta: Teknik Sipil dan
Lingkungan UGM.
Wang,  C.  K.,  &  Salmon,  C.  G.  (1990).
Desain  Beton  Bertulang. Jakarta: Erlangga.